SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE 503 



P. VVeiss et M. Alder (Zurich). — Sur l'aimantation des 

 alliages de nickel et de cuivre (présenté par M. Aider, au nom 

 de M. Weiss, absent, et au sien). 



Plusieurs séries d'alliages de métaux ferromagnétiques : les fer- 

 ronickels, les ferrocobalts, les nickel-cobalt, ont été antérieure- 

 ment l'objet de recherches détaillées. La série des nickel-cuivre 

 présente un caractère nettement différent: l'un des métaux seule- 

 ment, le nickel, est ferromagnétique, le cuivre, diamagnétique à 

 l'état pur, peut, dans une première approximation, être considéré 

 comme magnétiquement indifférent. On doit donc s'attendre à lui 

 voir jouer le rôle d'un diluant. Une autre circonstance permettait 

 d'attendre des propriétés particulièrement simples : d'après les 

 métallographes les nickel-cuivre forment une série ininterrompue 

 des solutions solides. 



La technique employée a déjà été décrite à plusieurs reprises. 

 Voir à ce sujet les thèses de MM. Hegg, Bloch, Preuss et le mé- 

 moire de MM. Weiss et Foëx. 



Les résultats ne peuvent être décrits complètement dans ce 

 résumé. Le point le plus saillant est la mise en évidence de la 

 combinaison nouvelle: Ni 2 Cu 3 . 



Dans l'intervalle de Ni a Ni 2 Cu 3 les choses se passent, à quelques 

 détails près pour lesquels nous renvoyons au mémoire à paraître 

 prochainement, comme on pouvait s'y attendre d'après les pro- 

 priétés des alliages des ferromagnétiques entre eux. L'aimantation 

 à saturation au zéro absolu et la constante de Curie varient linéai- 

 rement dans tout l'intervalle. L'aimantation à saturation part de la 

 valeur déjà connue, égale à trois magnétons, pour le nickel et 

 tombe à zéro pour Ni 2 Cu 3 . La constante de Curie prend, pour 

 cette combinaison la valeur 0,00104 qui donne, en supposant la 

 molécule rigide, 7,96 magnétons, ce qui fait 3,98 par atome de 

 nickel. L'alliage Ni 2 Cu s se présente donc avec une physionomie 

 singulière qui cependant n'est pas sans analogie avec ce qui se 

 passe pour le nickel. Mais tandis que les propriétés du nickel sont 

 caractérisées par 3 magnétons au zéro absolu et 8 magnétons 

 au-dessus du Point de Curie, l'alliage Ni 2 Cu s est caractérisé par 

 zéro magnéton au zéro absolu et 8 au-dessus du Point de Curie. 

 Cette manière d'être des plus énigmatiques s'expliquera peut-être 

 en même temps lorsque l'on trouvera par quel mécanisme, dans 

 le nickel, le nombre des magnétons passe de 3 à 8. 



Signalons encore ce fait curieux que dans la plus grande partie 

 de l'intervalle Ni — Ni„ Cu 8 la constante du champ moléculaire 

 conserve sensiblement la même valeur. Quant au Point de Curie 

 partant de la valeur de 645 abs., correspondant au nickel, il 

 s'abaisse progressivement jusqu'au zéro absolu. 



Dans tout l'intervalle Ni, Cu s à Cu les propriétés magnétiques 



